Mineralvnrkomiiinisse von Jonchimsflial und Krfiinnilz. 831 



Mineralvorkommeii aus dem Kremnitzer Hauptgange. Dieselbe ist 

 zusammengesetzt aus grünlich- und gelblichweißem feinfaserigem 

 Eisenvitriol, welcher zersetzte Gesteinstrflmmer (wahrscheinlich 

 von Andesit herrührend) verbindet, ferner aus einem schwarzen Mi- 

 neral, welches glasglänzende oktaedrische Krystalle bildet, die in 

 dem Eisenvitriol sitzen. Diese Krystalle stimmen in allen ihren Eigen- 

 schaften mit dem Voltait Sc acchi's überein. Sie zeigen außer deji 

 Flächen des Oktaeders auch die des Hexaeders und Rhomhen- 

 dodekaiiders, nicht selten alle drei Formen in ebenmäßiger Combina- 

 tion; ihre Gri»ße schwankt zwischen i und 6 Millim. Sie lassen 

 keine Spaltbarkeit erkennen, geben ein graugrünes Pulver, liefern 

 bei der Erhitzung Wasser und einen rothen Rückstand, ertheilen der 

 Löthrohrflamme eine violette Färbung und lösen sich ziemlich leicht 

 im Wasser unter Rildung eines gelblichen Niederschlages, der wohl 

 ein basisches Salz ist. Nach dem Hinzufügen von Salzsäiwe wird 

 diese Lösung klar. Es lassen sich darin Schwefelsäure, Thonerde, 

 Eisenoxyd, Eisenoxydul und Kali erkennen. 



Die Auffindung des V^oltaites in Kremnitz war von Herrn Pau- 

 linyi bereits angezeigt worden »), doch hielt derselbe in Folge einer 

 mißlungenen Analyse das Mineral für ein neues, dem der Name 

 Pettkoit zugedacht war. Da der Voltait nicht zu den genau unter- 

 suchten Mineralien gehört und noch keine vollständige Analyse eines 

 natürlichen Voltaites durchgeführt worden, so schien es mir der 

 Mühe werth, dieses Vorkommen noch weiter zu untersuchen, obgleich 

 ich nicht über eine größere Menge verfügen konnte. 



Die Härte der Krystalle ist die des Caicites. Sie ritzen nur 

 schwach die KrystalMächen des Doppelspathes, während die Flächen 

 des Voltait durch Raryt geritzt werden. Der Voltait hat Glasglanz, 

 seine schwarze Farbe hat einen violetten Stich, dünne Splitter des 

 Minerals lassen das Licht mit blaulichgrüner Farbe durch. Die Lö- 

 sung ist grün gefärbt, nach dem Eindampfen liefert sie tiefgelbe 

 hexagonale Rlättchen und grünlichweiße Nadeln. 



Das specifische Gewicht wurde an einer Menge von 430 Milligr. 

 zu 2*79 bestimmt. Zur Analyse dienten 426*5 Milligr. 



') Österr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen 1S67, >'r. 16, und Jalirb. für Mine- 

 ralogie 1867, pag. 437. 



